|  Tratamentos térmicos  |
| --- |
| Témpera
Austémpera
Martémpera
Recocemento
Revenimento
Normalizado 
Beneficiamento
Esferoidización |
| Endurecemento |
| Cementación
Nitruración
Envellecemento |

**Revenimento**[] ou **revenido**[] é un tratamento térmico utilizado no aceiro e noutros materiais para corrixir inconvenientes decorrentes da témpera ou doutros procesos previos que poidan reducir as prestacións da peza a revenir.

A témpera tende a tornar o aceiro excesivamente ríxido (pouca elasticidade) e fráxil (pouca resistencia ao choque) e a criar tensóns internas, o que é corrixido polo revenimento, que consiste en requecer a peza temperada a unha temperatura inferior á da témpera (zona crítica-fase austenítica).

A temperatura de revenido e o tempo de manutención desta temperatura influen decisivamente nas propiedades finais obtidas na peza: canto mais tempo e/ou maior temperatura, mais dúctil se torna o material. Os elementos de liga contidos no metal tamén influen no revenimento, mudando o comportamento do material no proceso.

A temperatura de revenido nos aceiros sitúase normalmente entre 150 °C e 600 °C, e o tempo de duración entre 1h e 3h. Porén, canto maior a temperatura empregada, máis tende o revenido a reducir a dureza orixinal.

O revenido aumenta a ductilidade e a elasticidade do material, e é usado especialmente na fabricación de resortes.

### Fases do revenimento

O revenido faise en tres fases:

1. Arrequecemento a unha temperatura inferior á crítica.
2. Mantemento da temperatura, para igualala en toda a peza.
3. Arrefriado, a velocidade variable, non é relevante pero tampouco debe de ser excesivamente rápido.

#### Arrequecemento

O arrequecemento adóitase facer en fornos de sales. Para os aceiros ao carbono de construción, a temperatura de revenido está comprendida entre 450 a 600 °C, mentres que para os aceiros de ferramentas a temperatura de revenimento é de 200 a 350 °C.

#### Mantemento da temperatura

A duración do revenimento a baixa temperatura é maior que ás temperaturas máis elevadas, para dar tempo a que sexa homogénea a temperatura en toda a peza.

#### Arrefriado

A velocidade de arrefriado do revenimento non ten influencia algunha sobre o material tratado cando as temperaturas alcanzadas non exceden as que determinan a zona de fraxilidade do material; neste caso arrefríanse as pezas directamente en auga. Se o revenido se efectúa a temperaturas superiores ás de fraxilidade, é conveniente arrefrialas en baño de óleo quente a uns 150 °C e despois en auga, ou simplemente ao ar.

### Revenido do aceiro rápido

Faise á temperatura de 500 a 600 °C en baño de chumbo fundido ou de sales. O arrequecemento debe ser lento, o mantemento do caldeo será polo menos de media hora; finalmente déixase arrefriar ao aire.

Dous revenidos sucesivos melloran as características mecánicas e as de corte dos aceiros rápidos.

Bibliografía
------------

* Millán Gómez, Simón (2006). *Procedimientos de Mecanizado*. *Madrid: Editorial Paraninfo*. ISBN 84-9732-428-5.

### Véxase tamén

* Proceso de fabricación
* Tratamento térmico

|  |  |
| --- | --- |
| Control de autoridades | 
* Wd: Q685487
* EBID: ID
* GEC: 0137657
* JSTOR: tempering
* LCCN: sh85133722
* MAG: 207948433
* PSH: 10853

 |